İyi Bir Kaynak Yaratmanın 11 Püf Noktası
Kaynak yaparken hesaba katmanız gereken birçok küçük şey var.Yapmak: katkıda bulunan Rusty Oliver, geçtiğimiz günlerde hobisi için kaynak yapmaya giriş konusunda harika bir yazı yazdı. Yapmak: Cilt 50 (gazete bayileri 22 Mart'ta), ancak dergide basması için çok uzun olan iyi bir kaynağın nasıl elde edileceğine dair daha ayrıntılı bir kontrol listesiyle bizi şaşırttı. Böylece çevrimiçi paylaşmaya karar verdik! Yeni başlamış olsanız da veya kaynak makinenizden çıkan püskürtme dağınıklığını giderirken, temiz ve düzgün kaynaklar için aşağıdaki kontrol listesini takip etmeniz yeterlidir. Mutlu kaynak!
1. Güç Kaynağınızı Optimize Edin
Makinenizi çalıştırın. Gerekli gücü aldığından emin olmak için makine üzerindeki etiketi kontrol edin. 120 voltluk bir makine 20 amper kesicinin üzerinde olmalıdır. Gerilim düşüşünü en aza indirmek için uzatma kabloları kullanmaktan kaçının ve ağır kablolar kullanın.
2. Doğru Elektrot Kutupluluğunu Ayarlayın
Hangi süreçte çalışıyorsunuz, gaz metal ark kaynağı (GMAW) veya akı çekirdekli ark kaynağı (FCAW)? GMAW kullanıyorsanız ve elektrot bakır renkli olacaksa, bir MIG makinesi kalkan gazı gerektirecektir, ER70S6 en yaygın kullanılanıdır. Makinenin polaritesinin elektrot pozitif olarak ayarlandığından emin olun. FCAW çalıştıran bir MIG makinesi, e71t teli gibi bir akı çekirdekli elektrot kullanacak, bunlar tipik olarak gümüş renklidir ve ilave gaz gerektirmez. Makinenin kutuplarının DC elektrotunun negatif olduğunu kontrol edin. Kutuplar yanlış ayarlanmışsa her iki işlem de iyi sonuç vermeyecektir.
3. Malzemenizin Kalınlığını Düşünün
Prosesinizin ve elektrot boyutunun malzeme için doğru olup olmadığını kontrol edin. GMAW, gaz korumalı, 16 ayar veya daha ince olan kaynak malzemesi için daha iyidir, ancak 120 voltluk makinelerin çoğu yeterli kaynak üretemiyorum FCAW kullanmıyorlarsa ⅛ ”den daha kalın çeliklerde. 120V girişli bir makine kullanarak kaynak yapıyorsanız veya daha kalınsa, şart Bir ses kaynağı üretmek için akı çekirdeği kullanın. Bununla birlikte, daha yüksek giriş ısısı işyerinde büyük delikler eritme eğiliminde olduğundan, 16 göstergeden (.062) daha ince olan malzemelerde akı çekirdeği kullanmak her zaman zordur. Genel olarak, GMAW işlemi biraz daha soğuk çalışır, İnce malzemeler için daha iyi bir seçim. Daha büyük bir makine (220v giriş, 175 veya daha yüksek amp çıkış), GMAW'da daha kalın malzemelere kaynak yapma yeteneğine sahip olacaktır.
4. küçük elektrotlar ince malzeme için iyidir
Küçük elektrotlar ince malzemeler için daha iyidir -.024 .062 ve daha ince olanlar için iyidir, .030, .062 ila .18 arasındaki kalınlıklar için iyi çalışır ve .035, yaklaşık ⅜ ”malzemeye kadar iyi çalışır. Amaç, elektrotun yaklaşık olarak doğru oranda eritilebilmesini sağlamak, ancak aynı zamanda kaynağa yeterli akımı sağlamaktır. Daha ince elektrotlar, ince malzemeler için kullanılan ayarlarda eriyecektir. İnce malzeme üzerinde ağır bir elektrot kullanmak zorluğa yol açabilir, telin doğru şekilde erimesiyle temel malzeme bükülebilir veya eritilebilir. Kalın malzemede hafif elektrot kullanılması, elektrotun büyük kısmının duman içinde yanmasına neden olabilir.
5. GMAW için Gaz Hazırlama
(Sadece GMAW) Gaz deposu vanasının açık olduğunu, yaklaşık iki tur veya yarı yolda açıldığını kontrol edin. Vana, tamamen "açılmışsa" kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Şişede gaz tipini gösteren bir etiket olup olmadığını kontrol edin. GMAW, hafif (normal eski düşük karbonlu) çelik kaynağı için% 75 / 25'lik bir karışımda Argon ve CO2 veya (nadiren) düz CO2 kullanır. Başka herhangi bir gaz türünün kullanılması problem yaratacaktır. Gaz çıkış basıncınızı ayarlamak için regülatörü kullanın. Ayar vidası, daha fazla basınç için IN ve daha az için OUT olacaktır. Makineyi açıp tetiği çekerek de biraz gaz vermezseniz, çıkış basıncında herhangi bir değişiklik olduğunu fark etmeyeceksiniz. Makinenin bu noktada canlı olduğunu unutmayın. Çıktı basıncınız yumuşak çelik için 15-22 cfh olmalıdır.
6. İletişim İpucunuzu Kontrol Edin
Kaynak ucunuzun çalışma ucunu sık sık kontrol edin. Temas ucu şart kaynak teli için doğru boyutta olmalı ve alıcıya sıkıca vidalanmalıdır. Uçlar çok fazla hasar alır ve gerektiğinde değiştirilmelidir, makara başına bir tanesi iyi çalışır. Uçlar gerektiğinde kontrol edilmeli, temizlenmeli, raybalanmalı ve değiştirilmelidir. Birçok kaynak sorunu, hasarlı veya aşınmış kaynak uçlarından kaynaklanmaktadır. İletişim ipuçları ucuzdur, ancak ucuz ithalat iletişim ipuçları yararlı değildir.
7. Zemin Kelepçenizi İki kez kontrol edin
İş kablosu veya topraklama kelepçesi genellikle doğrudan işinizin temiz ve çıplak bir metal kısmına sabitlenmelidir. Makineniz bir yay üretmiyorsa, neredeyse kesinlikle elektriksel bir devamlılık eksikliğidir.
8. Kaskınızın Kapak Plakalarını Değiştirin
Kaskınızdaki kapak plakaları, dumanlı ve kömürleşmiş hale gelmeden önce 10 saatten fazla kaynak yapmaz. Malzemeyi göremiyorsanız, kaynak yapamazsınız. Kapak plakalarını sık sık değiştirin - her zaman yardımcı olur.
9. örtün!
Dolu deri eldivenler ve ağır pamuklu kollar veya deriden kaynaklanmış bir giysi giyin. Kolayca yanarsanız güneş kremi kullanın.
10. Ayarlarınızı Kaynağınıza Dayandırın
Makinenizde, uygun tel besleme ve voltaj ayarlarınızı belirlemenize yardımcı olacak bir grafik bulunur. Bunlar sadece kaba bir rehberdir. Ayarlarınızı daima kaynakta gördüklerinize dayandırın.
11. Makinenizi Her Kaynak İçin Ayarlayın
Makinenizi nasıl ayarlayacağınız. Bunu, kaynak yapmak için her ayarladığınızda yapmanız gerekir:
- Makinenin şemasına göz atın, farklı kalınlıkta malzeme kaynağı yapıyorsanız daha kalın malzeme için voltaj ve kablo hızını ayarlayın.
- Hurda parçaları üzerinde birkaç uygulama kaynağı yapın. Soldan sağa veya sağdan sola kaynak yapın, kaynak yaparken iş ucunun işin within ”dahilinde olduğundan emin olun; bu, hiçbir zaman“ dışarı ”kablodan“ ”” den fazla olmamalıdır, tutamağı yaklaşık 75 dereceye kadar eğin. Sapı işe yakın tutmak kesinlikle önemlidir.
- Tel, tetik basılı tutulduğunda daima beslenir. Tel çok hızlı bir şekilde besleniyorsa, her yere tel tükürür ve elinizi uzağa itiyormuş gibi hissedersiniz. Kablo hızınızı yavaş yavaş azaltın ya da voltajınızı kablo besleme hızına uyacak şekilde artırın.
- Kablo hızı ve voltajı doğru ayarlandığında, hareket pürüzsüz hissedecek, kaynak düşük ve düzgün oturacak ve taban malzemesine akacak gibi görünecektir. Uzun boylu düzensiz kaynaklar çok daha zayıf.
- Kablonun ucuna kadar sürekli yanmaya devam ederse ve kablonun ucunda sürekli bir küre veya küre gösteriyorsa, voltajınızı yavaş yavaş azaltın veya kablo hızınızı eşleşecek şekilde yükseltin.
- Teliniz tutarsız bir şekilde besleniyorsa, temas ucunuzu kontrol edin. Sıkı, temiz ve kabloya uygun boyutta olmalıdır (.024 uç - .024 tel vb. Uçlar işaretlenmiştir.) Tahrik silindiri gerginliğini hafifçe artırmayı deneyin. Tahrik ruloları, genellikle belirli elektrot boyutları için olukludur. Ruloların doğru kurulduğunu kontrol edin. Makinenizi daima, kabloların düzgün bir şekilde iletilmesini sağlamak için mümkün olduğu kadar düz olacak şekilde ayarlayın. Bu adımların hiçbiri yardımcı olmazsa, temas ucunu değiştirin. Kablo teslimatı hala düzensizse, kaynak ucundaki astarı değiştirmeyi düşünün. Bu kısım tipik olarak yaklaşık 30 dolar.
- Malzemenize delik açıyorsanız, el hızınızı arttırın veya ayarlarınızı sırayla azaltın.
- Kaynaklarınız dikey kenarlara yakın uzunsa, daha fazla ısıya ihtiyacınız vardır, bu voltajınızı artırmak, seyahat hızınızı düşürmek, FCAW'a geçmek veya kaynak alanınızı yaklaşık 500 dereceye ısıtmak anlamına gelebilir. ¼ ”veya daha kalın malzemeler için muhtemelen 50 amperlik bir kırıcıda 220 voltluk bir makineye ihtiyacınız olacaktır.